Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 21

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
Забележка. В допълнение на разпоредбата на
т. 1.3.2.2, че всички използвани реактиви трябва
да са химически чисти, съществено е да се изпол-
зва само разтопен обезводнен цинков хлорид.
3.2.2. Разтвор на амониев хидроксид: разтварят
се 20 ml концентриран разтвор на амоняк (относи-
телно тегло 0,880 g/ml) до 1 l с вода.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
Образецът се поставя веднага в колбата, пред-
варително загрята до 40 °C. Добавят се по 100 ml
от разтвора на мравчената киселина и цинковия
хлорид, загрят до 40 °C, на грам от образеца. Сла-
га се запушалката и колбата се разклаща енер-
гично. Поддържа се постоянна температура 40 °C
на колбата и съдържанието є за период два часа
и половина, като колбата се разклаща на всеки
час. Съдържанието на колбата се филтрира през
претеглен филтриращ тигел и с помощта на реак-
тива в тигела се прехвърлят всички влакна, оста-
нали в колбата. Изплаква се с 20 ml от реактива.
Тигелът и остатъкът обилно се измиват с вода
при 40 °C. Влакнестият остатък се промива с приб-
лизително 100 ml студен амонячен разтвор (т. 3.2.2),
след като остатъкът е бил изцяло потопен в раз-
твора за 10 минути. (За да се осигури потапянето
на остатъка в разтвора, може да се използва адап-
тер за филтриращия тигел, снабден с кранче за ре-
гулиране потока на амонячния разтвор.) Следващ
етап от процедурата е обилно изплакване със сту-
дена вода.
Не се прилага изсмукване, преди всяка измива-
ща течност да се е отцедила под действието на
гравитацията. Накрая остатъчната течност се от-
цежда с всмукване, тигелът и остатъкът се изсу-
шават, охлаждат и претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d за памук е 1,02.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 2 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
МЕТОД № 4
Полиамид или найлон и някои други влакна
(Метод с 80 % m/m мравчена киселина)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) полиамид или найлон (30)
с
б) вълна (1), влакна от животински косми (2 и
3), памук (5), купро (21), модал (22), вискоза (25),
акрил (26), хлоровлакно (27), полиестер (34), по-
липропилен (36), стъкловлакно (43) и еластомул-
тиестер (45).
Както е указано по-горе, този метод се изпол-
зва също и за смеси с вълна, но ако съдържанието
на вълна надхвърля 25 %, трябва да се прилага ме-
тод № 2 (разтваряне на вълна в разтвор на алкален
натриев хипохлорит).
След 40 минути съдържанието на колбата се
филтрира през претеглен стъклен филтриращ ти-
гел и остатъчните влакна се прехвърлят във фил-
триращ тигел, като колбата се изплаква с малко
хипохлоритен реактив. Тигелът се отцежда с изс-
мукване, а остатъкът се измива последователно с
вода, ненаситена оцетна киселина и накрая с вода,
като тигелът се отцежда с изсмукване след всяко
добавяне на течност. Не се прилага изсмукване,
докато не се отцеди всяка измиваща течност под
действието на гравитацията.
Накрая тигелът се отцежда с изсмукване, изсу-
шават се тигелът и остатъкът, след което се ох-
лаждат и претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента d
е 1,00, с изключение на памук, вискоза и модал, за
които d = 1,01, и неизбелен памук, за който d = 1,03.
6. Точност
За хомогенна смес на текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
МЕТОД № 3
Вискоза, купро или някои видове модал и памук
(Метод с мравчена киселина и цинков хлорид)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) вискоза (25) или купро (21), включващи ня-
кои видове модали (22),
с
б) памук (5).
При наличие на модални влакна се провежда
предварителен тест, за да се провери дали те могат
да се разтварят в реактива.
Този метод не се прилага за смеси, в които па-
мукът е претърпял значително химично разлага-
не, както и в случаите на ненапълно разтворими
вискоза или купро поради наличие на някои багри-
ла или апретури, които не могат да бъдат изцяло
отстранени.
2. Принцип
Вискозата, купрото или модалното влакно се
разтварят от известна суха маса на сместа с реак-
тив, съдържащ мравчена киселина и цинков хло-
рид. Остатъкът се събира, измива, суши се и се
претегля; коригираната маса на остатъка се пред-
ставя като процент от сухата маса на сместа. Про-
центът на сухата вискоза, купро или модално влак-
но се намира като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати:
3.1.1. Конични колби най-малко от 200 ml със
стъклени запушалки
3.1.2. Уреди за поддържане на колби при
40 ± 2 °С
3.2. Реактиви:
3.2.1. Разтвор, съдържащ 20 g разтопен обезвод-
нен цинков хлорид и 68 g обезводнена мравчена ки-
селина, допълнени с вода до 100 g (а именно 20 части
от масата—разтопен обезводнен цинков хлорид, към
80 части от масата—85 % m/m мравчена киселина)